b'\n_START_ARTICLE_\nMartensita\n_START_PARAGRAPH_\nMartensita es el nombre que recibe la fase cristalina BCT, en aleaciones ferrosas. Dicha fase se genera a partir de una transformaci\xc3\xb3n de fases sin difusi\xc3\xb3n (infiltraci\xc3\xb3n de part\xc3\xadculas ajenas al material procesado), a una velocidad que es muy cercana a la velocidad del sonido en el material._NEWLINE_Por extensi\xc3\xb3n se denominan martensitas todas las fases que se producen a ra\xc3\xadz de una transformaci\xc3\xb3n sin difusi\xc3\xb3n de materiales met\xc3\xa1licos._NEWLINE_Se llama martensita en honor al metal\xc3\xbargico alem\xc3\xa1n Adolf  Martens (1850-1914).\n_START_SECTION_\nGeneralidades\n_START_PARAGRAPH_\nLa transformaci\xc3\xb3n martens\xc3\xadtica no s\xc3\xb3lo ocurre en el acero, sino que otros sistemas de aleaci\xc3\xb3n se caracterizan por experimentar transformaciones sin difusi\xc3\xb3n._NEWLINE_Ya que la transformaci\xc3\xb3n martens\xc3\xadtica no implica difusi\xc3\xb3n, ocurre casi instant\xc3\xa1neamente; los granos martens\xc3\xadticos se nuclean y crecen a velocidad muy alta: a la velocidad del sonido dentro de la matriz austen\xc3\xadtica. De este modo, a efectos pr\xc3\xa1cticos, la velocidad de transformaci\xc3\xb3n de la austenita es independiente del tiempo._NEWLINE_La estructura de la martensita tiene la apariencia de l\xc3\xa1minas o de agujas (variantes). La fase blanca es austenita que no se transforma durante el temple r\xc3\xa1pido. La martensita tambi\xc3\xa9n puede coexistir con otros constituyentes, como la perlita._NEWLINE_El enfriamiento r\xc3\xa1pido (o temple) del acero austenizado, hasta temperatura pr\xc3\xb3xima a la ambiental, origina otro microconstituyente denominado martensita, que resulta como una estructura de no equilibrio de la transformaci\xc3\xb3n sin difusi\xc3\xb3n de la austenita. Se puede considerar un producto de transformaci\xc3\xb3n competitivo con la perlita o la bainita. La transformaci\xc3\xb3n martens\xc3\xadtica tiene lugar a velocidades de temple muy r\xc3\xa1pidas que dificultan la difusi\xc3\xb3n del carbono. Si hubiera difusi\xc3\xb3n se formar\xc3\xadan las fases ferrita y cementita._NEWLINE_La transformaci\xc3\xb3n martens\xc3\xadtica no es bien conocida. Sin embargo, gran n\xc3\xbamero de \xc3\xa1tomos se mueven de modo cooperativo, lo que representa peque\xc3\xb1os desplazamientos de un \xc3\xa1tomo respecto a sus vecinos. Esta transformaci\xc3\xb3n significa que la austenita FCC experimenta una transformaci\xc3\xb3n polim\xc3\xb3rfica a la martensita tetragonal centrada en el cuerpo (TCC). La celdilla unidad de esta estructura cristalina es un cubo, alargado en una de sus tres dimensiones, centrado en el cuerpo BCC; esta estructura es diferente de la ferrita BCC. Todos los \xc3\xa1tomos de carbono permanecen como solutos intersticiales en la martensita y constituyen una disoluci\xc3\xb3n s\xc3\xb3lida sobresaturada capaz de transformarse r\xc3\xa1pidamente en otras estructuras si se calienta a temperaturas que implican una apreciable velocidad de difusi\xc3\xb3n. La mayor\xc3\xada de los aceros retienen la estructura martens\xc3\xadtica casi indefinidamente a temperatura ambiente._NEWLINE_Con un tratamiento mec\xc3\xa1nico adecuado la estructura puede presentar una sola variante. Un caso particular son las aleaciones martens\xc3\xadticas ferromagn\xc3\xa9ticas, con interesantes  propiedades al aplicarles un campo magn\xc3\xa9tico (magnetoestricci\xc3\xb3n, Villary effect).\n_START_SECTION_\nEn aceros\n_START_PARAGRAPH_\nLos aceros con microestructura martens\xc3\xadtica son los m\xc3\xa1s duros y mec\xc3\xa1nicamente resistentes, pero tambi\xc3\xa9n los m\xc3\xa1s fr\xc3\xa1giles y menos d\xc3\xbactiles. La dureza de estos aceros depende del contenido en carbono; aun as\xc3\xad, son m\xc3\xa1s tenaces que los aceros perl\xc3\xadticos. La martensita es un compuesto ferritico sobresaturado en carbono.'